Fünfzehnter Abschnitt. Rinden. 207 



Sowohl die Rinde als das Extrakt sind durch eine rotbraune Farhe 

 ausgezeichnet und erteilen dem Leder eine wenig beliebte Farbe und eine 

 große Brüchigkeit. Nichtsdestoweniger wird aber die Rinde wegen ihrer 

 Billigkeit stark angewendet. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie bei 

 großer Dicke und starker Borkenbildung einen erheblichen Gerbstoff- 

 gehalt besitzt; ferner durch den merkwürdigen Umstand, daß, wie W. 

 Eitner fand, die Borke in der Regel mehr Gerbstoff als das Fleisch 

 enthält. Eine Rinde z. B. , die durchschnittlich 10,1 Proz. Tannin ent- 

 hielt, zeigte im Fleisch nur 7,7 Proz. und in der Borke 11,3 Proz. Bei 

 der Gewinnung der Rinde i) wird dieselbe meist nur teilweise von der 

 Borke befreit, so daß das Handelsprodukt manchmal noch eine 1 — 2 cm 

 dicke Borkenschicht aufweist. Äußerlich hat die Hemlockrinde eine ge- 

 wisse Ähnlichkeit mit der Führenrinde. Die 1 — 3 cm dicken Borken- 

 schuppen, die oft in vielen Lagen übereinander stehen, sind in höchst 

 auffallender Weise durch schöne, rote Korklamellen voneinander ge- 

 trennt. Das Fleisch ist gewöhnlich kaum 0,5 cm dick, fein geschichtet 

 und faserfrei. Der Kork, der allein schon zur sicheren Erkennung dieser 

 Rinde dienen kann, besteht aus papierdünnen, miteinander abwechselnden 

 weißen imd roten Schichten. Die Korkzellen sind meist sehr dünnwandig 

 und enthalten lagenweise ein kochenillerotes Harz, während die weißen 

 Schichten lufterfüllt sind. Durch lokale Auflösung von Gruppen der 

 weißen Korkzellen entstehen lysigene Harzlücken, welche zugleich die 

 einzigen Harzbehälter in der ganzen Rinde sind. 



Die Rinde enthält weder Fasern noch Kristalldrusen. Die Oxalat- 

 kristalle sind lang, stabförmig und liegen einzeln oder zu wenigen in 

 stark axial gestreckten, zartwandigen Schläuchen. Sehr charakteristisch 

 ist das Auftreten von großen, eigentümlich verzweigten Spikularelementen, 

 mit dicker, deutlich geschichteter, sehr poröser Wandung. Der Gerb- 

 stoff der Hemlockrinde ist eisengrünend und wird mit Kalilauge braun. 

 Er wird Hemlockrindengerbsäure genannt und hat die empirische Formel 



6. Weniger wichtige Nadelholzrindeii. 



Neben der Fichten- und der Hemlockrinde gibt es noch eine ganze 

 Reihe von Nadelholzrinden, die aber aus verschiedenen Gründen von 

 geringerer Bedeutung sind. Hierher gehört z. B. die Lärchenrinde, 

 von Larix europcea, welche im allgemeinen gerbstoffreicher ist als die 

 Fichtenrinde, aber wegen der relativen Seltenheit des Baumes und des 

 größeren Wertes seines Holzes und wohl auch wegen der frühzeitigen 



\) Siehe Thümen, Die Hemlocktanne und ihre Rinde. Der Gerber. 4 885, p. 233. 

 Ferner v. Höhnel, 1. c, p. 42, wo auch die Literatur angegeben ist. 

 2) Böttinger, Ber, ehem. Ges. 17 (1884), p. 1041. 



